470 Neues Verf. zur Darstellung von hämmerb. Nickel in versch. Härtegraden. 
zu 2 Centigramm im Liter. Mit 1 Centigramm bildet sich nur ein 
leichtes, in seinen oberen Theilen nicht begrenztes Wölkchen. (Jour- 
nal de Pharmacie et de Ohimie. Serie 5. Tome II. pag. 307.)- 
0. Kr. 
Ein neues Verfahren zur Darstellung von hämmer- 
barem Nickel in verschiedenen Härtegraden theilt Garnier 
mit, welcher bereits 1876 vorschlug, zu diesem Zwecke dem Nickel 
Manganmetall zuzusetzen, wie es bei der Anfertigung von Stahl 
zu geschehen pflegt. Ein Manganzusatz verbessert wirklich das 
Nickel und macht es geschmeidig und hämmerbar. Beim Um- 
schmelzen verschwindet jedoch das Mangan, ebenso wie alle andern 
demselben Zwecke dienen sollende, Sauerstoff begierige Metalle, 
und das umgeschmolzene Nickel ist wieder spröde. Um die schäd- 
liche Einwirkung des Sauerstoffs auf schmelzendes Nickel zu be- 
seitigen, bedarf es nicht nur eines Körpers, der begierig Sauer- 
stoff anzieht, sondern der auch eine grosse Verwandtschaft zum 
Nickel selbst besitzt und sich leicht in dem geschmolzenen Metalle 
vertheilt. Verf. empfiehlt hierfür den Phosphor, der nur in ganz 
kleinen Mengen angewendet zu werden braucht und mehr Sauer- 
stoff aufnimmt, als irgend ein zu diesem Zwecke dienliches Metall 
es thut. So nimmt eine Einheit Phosphor 1,25 Sauerstoff, um 
Phosphorsäure zu bilden und 1,50 Sauerstoff, um einfache Phos- 
phate zu geben. 1 Einheit Mangan bedarf 0,30 Sauerstoff zur 
Bildung von Oxydul; 1 Einheit Zink bedarf 0,25 Sauerstoff; 1 Ein- 
heit Magnesium 0,66 Sauerstoff ete. — Phosphor giebt durch seine 
Einwirkung dem Nickel die Eigenschaften, welche die Künste von 
ihm verlangen. Bis zu 3 Tausendstel Phosphor ist Nickel geschmei- 
dig und schmiedbar; erhöht man den Phosphorzusatz darüber hin- 
aus, so wächst seine Härte auf Kosten der Hämmerbarkeit. Verf. 
setzt zu geschmolzenem Nickel ein Phosphornickel, welches un- 
gefähr 6°, Phosphor enthält und das er sich bereitet, indem er ein 
Gemenge von phosphorsaurem Kalk, Kieselsäure, Kohle und Nickel 
zusammenschmilzt. Dieses reichhaltige Phosphornickel ist weiss, 
hart und spröde. Ohne Schwierigkeit walzte der Verf. die dünnsten 
Blättchen aus einem 0,0025 Phosphor enthaltenden Nickel. Mit 
Phosphor versetztes Nickel gab mit Kupfer, Zink oder Eisen legirt, 
viel bessere Resultate als sie mit dem erhalten wurden, welches 
keinen Phosphor enthielt. Die Barren waren viel fehlerfreier, was 
sich leicht daraus erklärt, dass Phosphor in der Masse des Nickels 
sich oxydirend, keine gasförmigen Producte liefert. Mit Hülfe des 
Phosphors gelang es, Nickel und Eisen in allen Verhältnissen zu 
legiren und immer geschmeidige, schmiedbare Producte zu erhalten. 
Dass bisher ein Theil der Chemiker die Legirungen von Nickel 
und Eisen für spröde erklärte, während ein anderer Theil behaup- 
tete, sie seien hämmerbar, rührt jedenfalss daher, dass letztere ein 
